-242- 



Geologie. 



hang zwischen dem Verlauf jener Kurven und den Grenzen der VoGT'schen 

 Bezirke. Andere graphische Darstellungen erlangt man, wenn man auf 

 der Abszisse das Verhältnis Si0 2 : RO und auf der Ordinate die Schmelz- 

 wärmen aufträgt und hierauf diejenigen Punkte durch Kurven verbindet, 

 an denen das Verhältnis CaO : MgO konstant ist. Auch hierdurch kommt 

 man zu interessanten Resultaten, insofern als hier die Maxima und Minima 

 der Kurven mit den Grenzbezirken bezw. mit dem Zentrum der Mineral- 

 ausscheidung zusammenfallen. Wieder ein anderes Bild geben andere 

 Schlacken, in denen größere Mengen von R 2 3 -Basen enthalten sind. Es 

 wird auf der Abzisse aufgetragen R 2 3 : RO, auf der Ordinate Si0 2 : RO 

 und dann die Punkte gleicher Schmelzwärme durch Kurven verbunden. 

 Bei der Eintragung der VoGT'schen Mineralgebiete zeigt sich auch hier 

 der Zusammenhang zwischen Schmelzwärme der Schlacken und Mineral- 

 ausscheidung. 



Die Eisenkohl ens t off legierungen stellen Lösungen dar, aus 

 denen sich der eine Lösungsbestandteil (Eisen) nicht in reinem Zustande, 

 sondern in Form kohlenstoffhaltiger Mischkristalle abscheidet. Da durch 

 den Zusatz von Kohlenstoff zum Eisen der Schmelzpunkt erniedrigt wird, 

 so kann man bei recht langsamer Abkühlung des geschmolzenen, weniger 

 als 2 °/ Kohlenstoff enthaltenden Eisens , wie an der Hand eines ent- 

 sprechenden Graphikons gezeigt wird, folgendes erwarten: Man erhält 

 kohlenstoffärmere Kristallausscheidungen neben einer C-reicheren Mutter- 

 lauge. Beides wird aber im Laufe des Erkaltens reicher an C, bis schließ- 

 lich bei einem Gehalt von ungefähr 2 % C in der Mutterlauge diese 

 gleichzeitig erstarrt. Enthält aber das Eisen mehr als 2 °/ C, so scheidet 

 sich zunächst so lange Graphit ab. bis wieder der Gehalt von 2 °< erreicht 

 ist und der Rest wieder einheitlich erstarrt. Da nun aber die Löslichkeit 

 des Kohlenstoffs im kristallisierten Eisen mit weiterer langsamer Abküh- 

 lung weiter abnimmt, so wird sich auch aus der eutektischen Mischung 

 mit 2 °/ C noch weiter Graphit abscheiden. Es gibt demnach zwei Haupt- 

 typen von Eisenkohlenstoff legierungen: solche ohne Graphit (Eisen und 

 Stahl) und solche mit Graphit (graues Roheisen). Bei rascher Abkühlung 

 treten Unterkühlungserscheinungen ein und man kann so zu sehr kohlen- 

 SLoffreichen Legierungen gelangen, in denen kein Graphit abgeschieden ist 

 (weißes Roheisen). Damit sind aber die Vorgänge beim Abkühlen von 

 solchen Eisenlegierungen noch nicht erschöpft, weil es drei Modifikationen 

 des Eisens gibt (y, ß, «), deren Umwandlungspunkte bei 910° bezw. 780° C. 

 liegen. Das ;'-Eisen löst im Gegensatz zu den beiden anderen beträcht- 

 liche Mengen C, aber sein Umwandlungspunkt wird dadurch bedeutend 

 herabgedrückt. Läßt man also sehr C-armes ;'-Eisen langsam abkühlen, 

 so geht dieses bei etwa 900° in /?-Eisen und dies bei 780° in magnetisches 

 «-Eisen über. Ist der C-Gehalt des ;'-Eisens höher, etwa 0.3—0,5 °/ , so 

 wird sein Umwandlungspunkt auf 780° herabgedrückt und es geht un- 

 mittelbar in «-Eisen über. Bei 0,96 °/ C und einem Schmelzpunkt von 

 etwa 700° C. ist dann der eutektische Punkt erreicht, Ist der C-Gehalt 

 noch größer, so scheidet sich Eisenkarbid (Cohenit) ab. Bei schneller Ab- 



